112 
Fr. Markus. 
d ) Der E x t r a c t i o u s-A p p a r a t, Tab. IF, bestand aus 3 Ex tractions- Syste- 
men , 2 Silberfäll-Systemen, 2 Kupferfall-Systemen, Laugenreservoir sammt 
Pumpen und der Pfannenheitzung. Die Extractions-Systeme wurden parallel 
nebeneinander gestellt; jedes erhielt 6 stufenförmig übereinander stehende, 
eichene mit Schraubenreifen gebundene Extractionsbottiche , deren jeder mit 
einer Filtrirvorrichtung, bestehend aus einem durchflochtenen Boden, Leinwand- 
Filtrum, nnd Ruthengellechte, sammt den nöthigen Abflusspipen versehen war. 
Für die Rückstände waren Rückständetafeln, für das Einfliessen und Ablaufen 
der Lauge hölzerne, ausBrettern zusammengeschlagene Lutten vorgerichtet. Die 
Laugenleitung ging anfangs von dem oberen Bottich in den unteren. Die 2Sil- 
berfäll-Systeme bestanden jedes aus 3 ähnlich eingerichteten etwas kleineren 
Fällbottichen, mit der Laugenleitung von einem in den andern. Die 2 Kupfer- 
fällungs-Systeme erhielten jedes 3 Fälllutten, und mündeten in einen klei- 
nen Bottich. 
Im Laugenreservoir stand die hölzerne Laugenpumpe, ein Saugwerk mit 
hölzernem Kolben , welche die Lauge auf die durch die erste Bauart des Ap- 
parates bedingte Höhe von 5 IClafter 2 Schuh in die gusseiserne Pfanne zu he- 
ben hatte. Eine daneben stehende Wasserpumpe speiste die Wasserpfanne. 
Beide Pfannen standen auf einem hohen gemauerten Portal, waren an den 
Seiten solid eingemauert, und beide durch einen Flammofen zu erwärmen. 
Von dem gesainmten Apparate ist in der Zeichnung — als bleibend beibe- 
halten — nur zu ersehen: die wegen Mangel an Zeit nicht abgeworfene, spä- 
ter als unnöthig erkannte hohe, treppenförmige Stellung der Extractions-Sy- 
steme, dann die 2 Silberfäll-Systeme 1 und IV, G Kupferfälllutten, das Reser- 
voir, die Pumpen und die Wasserpfannen. Die damalige innere Einrichtung 
ist, als mehrmals geändert, ebenfalls nicht gezeichnet. 
I. Versuchs Periode. 
Diese Periode umfasst den Zeitraum vom 10. Juni 1850 bis 6. Februar 1851. 
Zur Entsilberung wurden bestimmt: 
Altgebirger Rohleche mit dem Halte v. 5 5 — 7 Loth Silb. 
20—33-75 Pf. Kupf. 
und Altgebirger Rohspeise mit G’46 Loth Silber. 
25.40 Pf. Kupfer. 
im Centner Trocken-Gewicht. 
Schema des Processes. Die gestampften Zeuge werden durch das 
Grobsieb sortirt; das Siebgrobe kommt zurück zur Stampfe, das Siebfeine 
zum Mühlsiebe. Das hier abfallende Siebgrobe übernimmt die Mühle, und er- 
zeugt röstfähiges Mehl. Das Siebfeiue ist ebenfalls schon röstfähig. Die röst- 
fähigen Mehle gelangen in die obere Etage des Doppelofens zur Entschweflung, 
hierauf zur Gaarröstung und Chlorisirung in die untere Etage, worauf sie 
gezogen, und die Partien gewechselt werden. Die gezogenen Röstmehle wer- 
den durch ein Handsieb von den Röstknörpern getrennt; das Siebfeine ist ex- 
